도포 막 의 전면 에 200 mJ / ㎠( 조도 20 mW / ㎠) 로 노광 하 고 , 노광 후 의 도포 막 을 알칼리 현상액 CDK - 1 ( FUJIFILM Electronic Materials 제품 ) 의 1 % 수용액 으로 덮 고 , 60 초간 정지 하 였 다 . 정지 후 , 순수 를 샤워 형상 으로 살포 하 여 현상액 을 씻 어 버렸 다 . 그리고 , 상기 한 바 와 같이 노광 및 현상 이 실시 된 막 을 220 ℃ 의 오븐 에서 1 시간 가열 처리 하 고 ( 포스트 베이 킹 ) , 유리 기판 상 에 컬러 필터 용 착색 수지 피막 ( 착색 패턴 ) 을 형성 하 여 착색 필터 기판 ( 컬러 필터 ) 을 제조 하 였 다 .